H. Maitliws II. F. König: Rohfastr- und ( 'fllulosebest. 2.'i!i 



Die ßestinuiiuiii; von Li^iiin und Kiilin. 



Die Bestimmung des Ligniiis in Chinaiohfascr nach Henne- 

 b e r g und nacli König geschah in folgender Weise : Zunächst 

 wurde eine größere Menge Rohfaser hergestellt, diese gut ausge- 

 waschen, im Vakuum getrocknet und dann quantitativ in Becher- 

 gläser von etwa 800 ccm Inhalt gebracht. Nach dem Uebergießen 

 der Rohfasern mit 100 ccm 3%iger Wasserstoffsuperoxydlösung 

 und 10 ccm konzentriertem Ammoniak bemerkte man bald eine 

 lebhafte Saucrstoffentwickelung, ohne daß starkes Schäumen ein- 

 trat. Bei H e n n e b e r g - Rohfaser trat alsbald eine Aufhellung 

 der Faser ein; die Flüssigkeit blieb 24 Stunden stehen, dann wurden 

 5 ccm konzentrierter, SO^^iger Wasserstoffsuperoxydlösung hinzu- 

 gesetzt. Nach weiterem Stehenlassen war die Phlorglucinprobe 

 verschwomden und die Flüssigkeit nahezu wasserhell geworden. 

 Die Flüssigkeit nunmehr auf deni Wasserbade zu erwärmen kann 

 nicht empfohlen werden, da durch die ammoniakalische Lösung 

 das Glas angegriffen wird. Es setzt sich dort ein Kranz von Sub- 

 stanz fest, der nur mit Mülie wieder loszuarbeiten ist. Die H e n n e- 

 b e r g - Fasei" wurde gleich abfiltriert, gewaschen mit Alkohol 

 und Aether, bei 105" getrocknet, gewogen, verascht und wieder ge- 

 wogen. C Aus der Differenz ergab sich die in der H e n n e b e r g - 

 Rohfaser enthaltene Menge Cellulose und Lignin. 



Für C'hinarohfaser- Henneberg wurden folgende Werte gefunden: 



% Cellulose o/ t * 



und Kutin '° ^*" 



74.46 25,54 



73.26 26,74 



73,80 26,20 



26,16% Lignin. 



Die nach König hergestellte Rohfaser ließ sich nicht so leicht 

 oxydieren. Vielmelir mußte der Zusatz von 30%igeni Perhydrol fünf- 

 mal wiederholt werden, um die Faser zu bleichen und die Lignini'eaktion 

 mit Salzsäure luid Phloroglucin zum Verschwinden zu bringen. Beim 

 vierten Zugeljen von Perhydrol wiu'de auch noch wenig Ammoniak- 

 lösung hinzugefügt. 



Bei Chinarohfaser -König ergeben sich für Lignin höhere 

 Werte: 



Substanz Rückstand '° , ,, ^. % Lignin 



und Kutm 



0,4718 0,2586 54,81 45,19 



0,5304 0,2902 54.72 45,28 



0,5344 0,2936 54.94 45,06 



Im Mittel: 45,17% Lignin. 54,82% Cellulose mid Kutin. 



